ig JUIN 1907 
XLIX 
De ces essais nous pouvons conclure, à quelques exceptions près, que 
les substances qui possèdent des propriétés absorbantes appartiennent 
à des groupes de dérivés contenant des éléments trivalents, iétrava- 
lents ou d’une valence supérieure. 
Les dérivés du Ga, Ba, tels que Ca CO^, Ba CO^, Ba 80 “^ n’absorbent 
pas (ou absorbent moins de i cm* d’une solution à i °/oo) de colorants. 
Nous avons fait une série d’essais quantitatifs. La substance considé¬ 
rée, en quantité variable, était placée en contact d’une solution de ma¬ 
tière colorante (Bleu de méthylène comme colorant basique et Ponceau 
cristallisé comme colorant acide) de titre connu. Au bout de 5 jours, 
la quantité de colorant non absorbé était dosée. Le dosage du bleu de 
méthylène était exécuté par une solution de ponceau et inversément le 
ponceau était titré par le bleu de méthylène (Pelet et Garuti). 
Ces dosages ont été contrôlés par la méthode de Knecht au chlorure 
de titane et au colorimètre; nous n’avons toutefois pas fait une étude 
comparative et critique de ces deux derniers procédés, et nous n’avons pas 
recherché les causes d’erreurs si fréquentes dans l’emploi du colorimètre. 
Pour ce procédé, nous avons déterminé quelle était la quantité de co¬ 
lorant absorbé par différentes substances telles que la terre d’infusoire, 
la silice hydratée et calcinée, le kaolin, la pierre-ponce, l’alumine hydra¬ 
tée, l’oxyde de chrome et de fer hydratés, différentes variétés de charbon 
animal, etc. Ces essais ont été généralement faits en faisant absorber i 
à 2 gr. de substance inerte dans 100 ou 200 cm* de solution de matière 
colorante. 
Nous avons ensuite déterminé l’absorption en faisant varier la (juan- 
tité de substance inerte et la concentration. 
Voici quelques-uns des résultats obtenus : 
Bleu de méthylène 200 cm. ou 100 cm. 
(Les essais où l’on a employé 100 cm. sont désignés par * ) 
Solution à 
0,5 o/oo I (’/oo 20/00 3 o))o 4 o /'0 5 0/00 60/ 0 
absorbé en milligrammes. 
Silice précipitée 
pure: 
noncalcin. 
2 gr. 
17° 
4 fh 2 
90.9 
i 36,3 
157,5 
166,7 ^77?^ 
Silice 
Id. 
précipitée 
I gr. 
00 
0 
87 
147 
192 
282 
245 266 — 
pure 
calcinée . 
I gr. 
17° 
48,8 
67,0 
78 
82 
82,4 88 — 
ïd. 
I gr. 
85 ° 
85 
142 
194 
233 
253 273 — 
